192 — 



stoffverhältniss auch bei wechselnden Mengen der Alkalien und des Kalks 

 constant gleich 3 ist). 



Dieser merkwürdige Feldspath ist triklin und steht krystallographiseh 

 dem Mikroklin am nächsten. Der Habitus wird durch die auch sonst ge- 

 wöhnlichen Formen bedingt, sämmtliche Krystalle sind aber Zwillinge nach 

 ooPöo (010) und haben demnach auf der Basis eine (meist äusserst feine) 

 Zwillingsstreifung. Krystalle dieser Art („einfache") sind verlängert nach 

 der Klinoaxe , ein wenig tafelartig nach 00P06 (010) , zuweilen hohl : da- 

 neben kommen aber auch Zwillinge nach oP (001 ) häufig vor, meist stärker 

 tafelartig nach ooPoo (010) und eben solche nach ooPöö (100) , die noch 

 mehr nach dem Brachypinakoid abgeplattet sind. Bei den letzteren ist 

 ,P,55 (10T) annähernd parallel oP (001), ebenso fallen die Zonenaxen ooPoc 

 : P, [010 : Iii] und ooPoc : 2'P,o6 [010 : 021] zusammen. Das eine Indivi- 

 duum verkürzt sich zuweilen zur Lamelle, auch kommen Verwachsungen 

 nach oP (001) und ooPöö (100) neben einander vor. 



Die Flächen erlauben keine genauen Messungen, da sie bald in poly- 

 edrische Flächen-Complexe gebrochen, bald gerundet oder verdreht sind, 

 namentlich aber die anhaftenden Glas-Häutchen den Reflex beeinträchtigen. 

 Hiezu kommt, dass nur solche Krystalle zur Messung tauglich waren, an 

 welchen die Reflexe des einen Systems von Zwillingslamellen nach ooPoc 

 (010) deutlich von denen des andern unterschieden werden konnten. Für die 

 wichtigsten Winkel wurde als Mittel einer Reihe von Messungen gefunden : 









Mittel 



Äusserste Werthe 



oP 



: oePoo 



001 : 010 



90° 29' 



91° 7' 



90° 4' 



oe,P 



ooPoo 



110 : 010 



119° 55' 



120° 38' 



119° 10' 



oc,P 



ooP, 



110 : 110 



120° 47f ' 



121° 43' 



119° 56* 



ooPoü 





010 : 201 



90° 17' 



90° 25' 



90° 4' 1 



oP 



2,P,öö 



001 : 20T 



81° 34' 



82° 7' 



81° 2' 



oP 



ooP, 



001 : 110 



112° 53' 







2,P,öö 



2,P,öc 



201 : 20T 



162° 25i' 



162° 35' 



162° 7' 



(Zwilling nach oP (001).) 









oP . 



oP 



001 : 001 



127" 5' 



127° 18' 



127° 



(Zwilling nach 



ooPöö (100).) 









2,P,öö : 





20T : 201 



110° 20^' 



110° 29' 



110° 3' 



(Zwilling nach ooPöö (100).) 



Die Winkel schwanken übrigens selbst bei ganz reinen Reflexen sehr 

 stark, in der Säulenzone z. B. um fast 2°; chemische Differenzen waren 

 an derartig verschiedenen Krystallen indess nicht nachzuweisen. 



Die optische Untersuchung ergab auf oP (001) eine Schiefe der Aus- 

 löschung von ca. 1^° [-]- oder — ? der Ref.] ; diese wird aber, wie auch 



1 Hier stimmt die in der Originaltabelle noch angegebene äusserste 

 Abweichung vom Mittelwerth nicht mit den Differenzen zwischen Mittel- 

 werth und äussersten Werthen. 



